标题：陶瓷锦砖
简介
陶瓷锦砖又名马赛克，它是用优质瓷土烧成，一般做成18.5×18.5×5 mm、39×39×5 mm的小方块，或边长为25 mm的六角形等。这种制品出厂前已按各种图案反贴在牛皮纸上，每张大小约30 cm见方，称作一联，其面积约0.093 m，每40联为一箱，每箱约 3.7平方米。施工时将每联纸面向上，贴在半凝固的水泥砂浆面上，用长木板压面，使之粘贴平实，待砂浆硬化后洗去皮纸，即显出美丽的图案。
特点
陶瓷锦砖色泽多样，质地坚实，经久耐用，能耐酸、耐碱、耐火、耐磨，抗压力强，吸水率小，不渗水，易清洗，可用于工业与民用建筑的洁净车间、门厅、走廊、餐厅、厕所、浴室、工作间、化验室等处的地面和内墙面，并可作高级建筑物的外墙饰面材料。
质量鉴定
外观质量检验铺贴后的陶瓷锦砖线路在目测的距离内，如果基本均匀一致，符合标准规格的尺  陶瓷锦瓷寸和公差即可，如线路有明显的参差不齐，便要重新处理。如果是陶瓷锦砖本身尺寸不合要求，则不应购买。另外可从声音上进行判断，用一铁棒敲击产品，如果声音清晰，则没有缺陷，如果声音浑浊，暗哑或粗糙，刺耳，则是不合格产品。砖与锦铺贴纸 结合牢固程度检验方法用两手捏住联在一边的两角，使联直立，然后放平，反复三次，以不掉砖为合格或取陶瓷锦砖联卷曲，然后伸平，反复三次，以不掉砖为合格品。检查脱水时间将陶瓷锦砖联放平，铺贴纸向上，用水浸透后放置40分钟，捏住铺贴纸的一角，将纸揭下。能揭下即符合标准要求。[1]
技术标准
引用标准GB 2579 建筑卫生陶瓷吸水率试验方法 
GB 9195 建筑卫生陶瓷产品名词术语 
3 品种。规格及分级品种锦砖按表面性质分为有釉、无釉锦砖；按砖联分为单色、拼花两种。规格单块砖边长不大于50mm；砖联分正方形、长方形。特 
殊要求可由供需双方商定。 
3．3锦砖按尺寸允许偏差和外观质量分为优等品和合格 
品两个等级。技术要求4．1尺寸允许偏差 
4．1．1单块锦砖尺寸允许偏差应符合表1的规定。 
表 1 mm 
项目 尺寸 允许偏差 
优等品 合格品 
长度 　≤25.0 ±0.5 ±1.0 
〉25.0 ±0.5 ±1.0 
4.0 ±0.2 ±0.4 
厚度 4.5 ±0.2 ±0.4 
〉4.5 ±0.2 ±0.4 
4. 1. 2每联锦砖的线路、联长的尺寸允许偏差应符合表2 的规定。 
表 2 mm 
项目 尺寸 允许偏差 
优等品 合格品 
线路 2.0-5.0 ±0.6 ±1.0 
284.0.0 +2.5 +3.5 
295.0 +2.5 +3.5 
联长 305.0 -0.5 -1.0 
325.0 -0.5 -1.0 
注：特殊要求的尺寸偏差可由供需双方协商。 
4. 2 外观质量 
4．2．1最大边长不大于25mm的锦砖外观缺陷的允许范围应  陶瓷锦瓷符合表3的规定。 
4．2．2最大边长大于25mm的锦砖，外观缺陷的允许范围应符合表4的规定。 
4. 3吸水率 
无釉锦砖吸水率不大于0.2%；有釉锦砖吸水率不大于 
1.0%。 
4．4 耐急冷急热性 
有釉锦砖经急冷急热试验不裂，对无釉锦砖不作要求。 
4．5成联质量要求 
4．5．1锦砖与铺贴衬材的贴结，按5．5条试验后，不允许有锦砖脱落。 
4．5．2正面贴纸锦砖的脱纸时间不大于40min。 
4．5．3色差 
联内及联间锦砖色差，优等品目测基本一致；合格品目测稍有色差。 
4．5．4锦砖辅贴成联后，不允许铺贴纸露出。试验方法5．1尺寸偏差 
5. 1. 1检查单块锦砖尺寸用最小读数为0.05mm的游标卡尺进行测量，通常以中心线为准。 
5. 1. 2检查每联产品的联长用最小读数为0,5mm的钢板 
尺进行测量，通常以其中心线为准。如果超差，再量相邻上下两处尺寸。 
5．1．3检查每联产品的线路时，将产品放在平台上，距砖约0.5m目测，难以判断的线路用塞尺测量。 
5．2外观质量 
5．2．l将成联锦砖平放在光线充足的地方，距砖约0.5 
m，目测检查夹层、釉裂、开裂及铺贴纸露出；距砖约1m目测检查斑点、粘疤、起泡，坯粉、麻面、波纹、缺釉、棕眼、落脏、熔洞等缺陷。对于正面粘贴衬材的砖联，应脱纸后检查。 
5．2．2缺角、缺边用最小读数为0.05mm的游标卡尺进行测量。 
5．2．3待查锦砖翘曲，用钢板尺立放在锦砖表面上，沿对角线方向滑动，用塞尺测量其最大间隙。 
5．2．4检查锦砖大小头，用最小读数为0.05mm的游标卡尺进行测量，以距砖角约5mm处的尺寸为准。 
5．3色差 
将9联砖排成方形，平放在光线充足的地方，距砖约1.5m目测检查。 
5．4成联质量要求 
5．4．1锦砖与铺贴衬材结合牢固程度 
正面粘贴砖联，正面朝上，用两手捏住联一边的两角垂直提起，然后放平，反复3次。 
背面粘贴的丝网衬砖联，将成联砖垂直吊放在室温清水中约90min，然后轻轻提起，检查有否砖脱落。 
5．4．2脱纸试验 
将正面粘贴的砖联平放在平底容器内，铺贴纸向上，用水浸透，在40min之内捏住的贴纸的一角折180°，沿对角线方向揭纸，所有锦砖均应脱落。 
5．5吸水率 
吸水率的测定按GB 2579方法进行。 
5．6耐急冷急热性 
将烘箱升温至比室内冷水温度高140±2℃，把试样迅速放入烘箱内，在此温度条件下保持30min，取出试样，立即放入冷水中，5min后从水中取出试样，擦干试样表面。用涂墨水法检查有无裂纹。检验规则6．1检验分类 
6．1．1出厂检验 
出厂检验项目包括：联长、线路、色差和外观质量。 
6．1．2型式检验 
型式检验项目包括本标准技术要求规定的全部项目。正常生产每季度检验一次，工艺变化时随时检验。 
6．2组批与抽样 
6．2．1组批 
以同品种、同色号的产品25－300箱为一批，小于25箱 
由供需双方商定。 
6·2·2抽样 
从每批中随机抽取3箱；然后再从3箱中随机抽取满足表5各项规定的样本量。 
检验项目 单位 样本大小 第一次抽样 第一次与第二 次抽样和 
第一次 第二次 合 格 不合格 合格判定数 
判定数 判定数 
吸水率 块 5 5 0 2 1 
耐急冷 块 5 5 0 2 1 
急热性① 
尺寸偏差 块 20 20 1 3 3 
外观 块 3 - ≤5%② >5% - 联长 联 15 - 1 2 - 
线路 联 15 - 1 2 - 
铺贴纸露出联 15 - 1 2 - 
牢固度 联 3 - 0 1 - 
脱纸时间 联 3 - 0 1 - 
注： ①对拼花产品应按比例抽取不同规格、颜色的单块砖。总砖数为样本大小。 
② 指3联试样中不合格砖数占砖总数的百分数。 
6. 3 判定规则 
6．3. 1对吸水率 、耐急冷急热性、尺寸偏差等项目进行二次抽样检验；对色差、外观、联长、线路、铺贴纸露出、牢固度和脱纸时间等项目进行一次抽样检验。 
6. 3. 2若1联样本中线路不合格数超过该联被检线路数的5%时，则判该联线路不合格。 
联长按5．l. 2条试样方法进行检查，3处尺寸中有2处不合格，则判该  陶瓷锦瓷联联长项目不合格。 
6．3．3从脱纸的3联样本中进行外观检查，在缺陷允许范围内，优等品正、背面各限2种缺陷；合格品正、背面各限4种缺陷；按表5规定进行验收。 
6．3．4若吸水幸、耐急热急冷性、规格尺寸、联长、线 路和色差6项中，有1项不合格，则判定该批不合格。若外观质量、牢固度、脱纸时间，铺贴纸露出4项中，超过一项不合格，则判该批不合格。标志、包装、运输和储存7．1标志 
每联产品要印有生产厂名、商标。 
7．2包装 
7．2．1 产品用纸箱包装，在箱内衬有防潮纸。如空隙过大，必须用软物充填四周。 
7. 2．2每箱内必须有盖有检验标志的产品合格证和产品使用说明。 
7．2．3包装箱表面应注明： 
a. 生产厂名、商标、出厂批号； 
b．产品名称、规格、数量、重量； 
c、产品等级。色号； 
d．防潮和易碎品标志。 
7．3储存 
产品储存时要按等级、品种、色号分别堆放，并严禁受潮。 
7．4运输 
产品运输时要轻拿轻放，严其受潮。 [2]
施工方法
陶瓷锦砖以瓷化好，吸水率小，抗冻性能强为特色而成为外墙装饰的重要材料。特别是有釉和磨光制品以其晶莹、细腻的质感，更加提高了耐无污染能力和材料的高贵感。　陶瓷锦砖，砖体薄，自重轻，密密的线路（缝隙）充满砂浆，保证每个小瓷片都牢牢地粘结在砂浆中，因而不易脱落。即使多少年后，少数砖块掉落下来，也不会构成伤人的危险性，因此又具有安全感。这可能是陶瓷锦砖在当今强手如林的瓷砖世界中，仍占有一席之地的奥妙所在吧。施工前准备（1）材料陶瓷材料陶瓷锦砖的品种、规格、颜色、图案和产品等级应符合设计要求；产品质量应符合现行有关标准，并附有产品合格证；对于掉角、脱粒、开裂或衬纸受潮损坏的产品剔除不用。陶瓷锦砖在现场要严禁散装散放，要严禁受潮。辅助材料水泥、砂子、水等。
（2）工具筛子、窗筛、木抹子、铁抹子、小灰铲、直木杠、水平尺、墨斗、八字靠尺、托线板、硬木拍板、扫帚、洒水壶、胡桃钳、小锤、铁丝、大线锤、钢片开刀、裁纸刀及拌灰工具等。
（3）应具备的作业条件
①预留孔洞及排水管应处理完毕，门窗框扇固定好。用1：3水泥砂浆堵塞缝隙，对铝合金门窗框边嵌缝材料应符合要求，并堵塞密实，贴好保护膜。
②提前支好脚手架或吊篮。最好选双排架子（室外高层宜采用吊篮，多层亦可采用桥式架子等），横竖杆及拉杆等应离开门窗口角150-200MM，架子步高要符合要求。
③清理好基层，堵好脚手眼。
④大面积施工前，应先做样板，样板经质检部门鉴定合格后，方可组织正式施工。施工步骤基层为混凝土墙面（1）基层处理剔平墙面凸出的混凝土，对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛，使用钢丝刷全面刷一遍，然后浇水润湿。对光滑的混凝土墙面要作“毛化处理”，即先清理尘土、污垢，用10%火碱水刷洗油污，随后清水冲净碱液，晾干。用1：1水泥细砂浆，内掺水重20%的107胶，喷或用扫帚均匀地甩到墙上，终凝后浇水养护。
（2）吊垂直、找规矩根据墙面结构、平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩，若建筑物外墙面全部贴陶瓷锦砖又是高层时，应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直；如果建筑物为多层时，可从顶层起用特大线锤，绷直径0.7mm铁丝吊垂直，随后，根据陶瓷锦砖的规格尺寸设点做标块。横线以楼层为水平基线交圈控制，竖向以四周大角和贯通柱、垛子为基线控制。每层打底时，都以此标块为基准点做标筋，使其底层灰达到横平竖直、方正。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面，必须是整砖，而且有流水坡度和滴水线（槽）及止水，其深、宽不小于10mm，并整齐一致。
（3）打底灰一般分两次进行，首先刷一道掺水重10%107胶的水泥素浆，  陶瓷锦砖随后抹第一遍掺水泥重20%107胶1：2.5或1：3水泥砂浆，薄薄抹一层，用抹子压实。第二次用相同配比的砂浆按标筋抹平，用短杆刮平，最后用木抹子搓出麻面。但贴锦砖的底灰平整度要求要严格一些，因为其粘结层比较薄。底子灰抹完后，经终凝浇水养护。
（4）弹线贴陶瓷锦砖前应放出施工大样，根据高度弹出若干条水平线以及垂直线。弹线时，应计算好陶瓷锦砖的张数，使两线之间保持整张数。要是有分格要求，需按总高度均分，根据设计与陶瓷锦砖品种、规格定出缝宽，再加工米厘条。但同一面墙不得有一排以上非整砖，并应安排在隐蔽处。
（5）铺贴陶瓷锦砖先将底灰润湿，在弹好水平线的下口上支好一根垫尺，一般3人为一组进行操作，一人烧水润湿墙面，先刷一道素水泥浆（内掺水重10%的107胶）。再抹2-3mm厚的混合灰粘结层，其配比为纸筋：石灰膏：水泥=1：1：2（先将纸筋与石灰膏搅匀过3mm筛，再和水泥搅匀）。第二人将陶瓷锦砖放在木制托板上，砖面朝上，往缝子里灌1：1水泥细砂灰，用软毛刷刷净砖面，再抹上薄薄一层灰浆。然后，一张一张递给第三人，将四边余灰刮掉，两手执住锦砖上边沿，在已支好的垫尺上，位置准确，对号入座，由下往上铺贴。如需分格，则贴完一组后，将米厘条放在上口线，继续贴第二组。铺贴高度可根据气候条件而定。
另一种铺贴方法是：底灰润湿，抹薄薄一层素水泥浆（也可掺水泥重量7%～10%的107胶）。再抹1：0.3水泥细纸筋灰或用内掺10%107胶的1：1.5水泥细砂浆粘结层，砂子过窗筛。厚度2-3mm，用靠尺刮平，用抹子抹平。同时将陶瓷锦砖铺在木板上，砖面朝上，往砖缝里灌白水泥素浆。如果是彩色锦砖，则灌彩色水泥。缝灌完后，用适当含水量的刷子刷一遍，随后抹上1-2mm厚的素水泥浆或聚合物水泥浆的粘结灰浆。将四边余灰刮掉，紧接着对准横竖弹线，对准对齐，逐张往墙上贴。
在铺贴陶瓷锦砖的过程中，最要紧的是，必须掌握好时间，有人总结出随抹墙面粘结层，随抹锦砖粘结灰浆，随着赶紧往墙面上铺贴的“三随”操作法。“三随”必须紧跟不得怠慢，如果时间掌握不好，等灰浆于结收水后再贴，就会导致粘结不牢，而出现脱粒现象。
陶瓷锦砖贴完后，将水拍板紧靠衬纸面层，用小锤敲木板，做到满拍、轻拍、拍实、拍平，使其粘结牢固、严整。
（6）揭纸、调缝陶瓷锦砖铺贴30分钟后，可用长毛刷蘸清水润湿牛皮纸，待纸面完全湿透后（15-30m分钟），自上而下将纸揭下。操作时，手执上方纸边两角，保持与墙面平行的协调一致的动作。不得乱扯乱撕纸面，以免带动陶瓷锦砖颗粒。
揭纸后，认真检查缝隙的大小平直情况，如果缝隙大小不均匀，横竖不平直，必须用钢片开刀拨正调直。拨缝必须在水泥初凝前进行，先调横缝，再调竖缝，达到缝宽一致，横平竖直。然后，用木拍板紧靠面层，用小锤敲木板，拍平、拍实，使拔缝的砖块，确保粘贴牢固。
（7）擦缝先用木袜子将近似陶瓷锦砖颜色的擦缝水泥浆抹入缝隙。然后，用刮板将水泥浆往缝子里刮实、刮满、刮严。再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂，可用潮湿而干净的软毛刷，轻轻带出来，如需清洗饰面，应待勾缝材料硬化后进行。起出米厘条的缝子要用1：1水泥砂浆勾严勾平，再用抹布擦净。面层干燥后，表面涂刷一道防水剂，避免起碱，有利于美观。冬期施工注意（1）冬期施工，抹灰砂浆应采取保温措施。抹灰时砂浆温度不宜低于5℃。
（2）砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时，室外抹灰用砂浆中可适量掺入能降低冻结温度的外加剂。
（3）用冻结法砌筑的墙体，室外抹灰应待其完全解冻后施工。不得用热水冲刷，让墙面解冻和消除冰霜。
（4）冬期施工，抹灰层可采用热空气或带烟囱的火炉加速干燥。采用热空气时，必须设通风排湿设备。陶瓷锦砖外螨施工中常见通病及防治（1）墙面空膨脱落因基层处理不干净，浇水不透，贴锦砖时刮的素水泥浆与粘结砂浆之间相隔时间太长，粘结砂浆强度太低、失水过快所造成的。
克服办法：粘贴时应做到基层处理干净；各道工序连接紧凑；粘结砂浆不得过厚；不得使用过期的水泥拌砂浆。最好使用425号水泥贴陶瓷锦砖。
（2）锦砖错位、接茬明显，表面不平因基层不平，粘结层过厚（最好不超过1-2mm），粘结灰浆调度过稀，排砖画线有误，锦砖规格不统一所致。
克服办法：施工时要事先设计好锦砖模数，排好砖，画好分格线，挂好水平线。特别是对窗台、柱垛、阴阳角等部位更应算好模数，排好砖。施工时灰浆应刮满锦砖缝隙按照准确位置粘贴。
（3）阴阳角不方正主要抹底灰未按工艺规范去吊直、套方、找规矩所致。[3]